648 
Z. Weyberg, 
nach einigen Stunden Rriställchen von Alumosilikat und nach einer 
Schmelzdauer von 24 Stunden trifft man überhaupt keinen Kaolin 
mehr, noch auch amorphe Körper. Wenn wir eine kleinere Menge 
der Ingredienzien oder einen größeren Überschuß von Li CI nehmen, 
so erhalten wir dasselbe Resultat schneller. 
Als Material zu diesen Versuchen diente das Lithiumchlorid 
der Firma C. A. F. Kahlbaum, das ich unmittelbar vor dem Ver- 
suche durch Erhitzen in einer Platinschale entwässerte , ferner 
Kaolin von Südrußland (von einem mir nicht näher bekannten 
Orte) ; dieser sorgfältig in Säuren ausgewaschene und abgeschlämmte 
Kaolin hatte folgende Zusammensetzung: 
Si0 2 
Al 2 O s 
h 2 o 
1. 
2. 
3. 
4. 
45,76 
7576 
1.94 
46,64 
39,87 
3901 
1,00 
39,45 
14,44 
8013 
2,05 
13,91 
100,07 
100,00 
1. Analyse. 
2. Molekularzahlen. 
3. Molekularverhältnisse. 
4. Berechnet nach der Formel H 2 Al 2 Si 2 0 8 . H 2 0. 
Fig. 1. 
Ein ganz besonders schönes Präparat (Fig. 1 , vergrößert 
38mal) lieferte mir einer der Versuche, bei welchem 8 g Kaolin 
mit 40 g wasserfreien Lithiumchlorids während 24 Stunden auf 
dem großen Teclubrenner in Dunkelrotglut geschmolzen wurden. 
Das aus der Schmelze durch das Auflösen im kalten destillierten 
Wasser freigemachte Alumosilikat hatte die Form eines schnee- 
